756 V. Schumoff-Deleano u. E. Dittler, Einige Versuche etc. 
2. Spinell aus Amity, New York. 
Schmelzpunkt: 1360®. 
K. G. < K. V. 
Temperatur, . . 1225® 1210® 1200® 1185® 1175® 
Anzahl Kerne . 5 (10 ®/o) 15 (30 ®/o) 23 (46 «;«) 35 (70 ®/o) 47 (94 ®/o) 
Zuwachs .... — 10 8 12 12 
3. Gehlenit aus dem Fassatal. 
Schmelzpunkt: 1300 
K. G. < K. V. 
Temperatur . . 1150® 1130® 1115® 1100® 
Anzahl Kerne . 10(20"/o) 20 (40 ®/o) 45 (90 ®/o) 50(l00®/o) 
Zuwachs ... — 10 25 5 
4. Melilith aus Alnö, Schweden. 
Schmelzpunkt: 1180®. 
K. G. < K. V. 
Temperatur. . 1130® 1100® 1080« 1060« 
Anzahl Kerne . 12 (24 ®/o) 30 (60 ®/o) 43 (86 ®/o) 50 (100 ®/o) 
Zuwachs ... — 18 13 7 
5. Hedenbergit aus Nordmarken. 
Schmelzpunkt: 1160®. 
K. G. = K. V. 
Temperatur ..... 1120« 1100« 1080® 
Anzahl Kerne 7 (14 ®/o) 18 (36 ®/o) 28 (56 ®/o) 
Zuwachs — 11 10 
6. Ägirin vom Lange Sundfjord. 
Schmelzpunkt: 1020®. 
K. G. > K. V. 
Temperatur 1000® 975® 950® 
Anzahl Kerne. .... 7(14®/o) 12 (24 ®/o) 15(30®/o) 
Zuwachs — 5 3 
Bei Ägirin und Diopsid bildeten sich nicht die zur Messung 
des Kristallisationsvermögens geeigneten isolierten Kristallkerne, 
sondern nach allen Seiten hin rasch anschießende lange Nadeln; 
erst nachdem der größere Teil kristallisiert war, bildeten sich noch 
weitere kleine Sphärolithe , deren Zahl gezählt werden konnte. 
Die Kristallisationsgeschwindigkeit übersteigt bei diesen Mineralien 
jedenfalls das Kristallisationsvermögen. 
Man ersieht aus den Kurven , daß Spinell, Gehlenit 
und Melilith ein sehr viel größeres Kristallisationsvermögen 
besitzen, als beispielsweise Diopsid und Ägirin; Hedenbergit 
steht ungefähr in der Mitte zwischen beiden. 
Das Maximum des Kristallisationsvermögens, ausgedrückt durch 
die prozentuale Menge des kristallisierten Teiles der Schmelze, 
liegt bei den untersuchten Mineralien ungefähr in folgenden Tem- 
peraturintervallen : 
